320 CoQuiLH.VT. — Cours élémentaire sur la fabrication 



La fonte blanche par décarburation. 



Lorsque les fontes grises ou Iruitées sont fondues et exposées 

 longtemps à l'action des courants d'air , une partie de leur carbone 

 est brûlé , et la partie restante de carbone est unie plus intimement 

 avec le fer. Lorsque la décarburation est pouss'ée jusqu'à un cer- 

 tain degré, on obtient de la fonte blanclie. Si on continue de sou- 

 mettre la fonte en fusion à l'action de l'air, et qu'on la remue pour 

 en renouveler les surfaces exposées aux courants , la fonte perd de 

 plus en plus de son carbone, se rapproche davantage de l'acier 

 d'abord , et du fer pur ensuite et produit enfin du fer affiné. 



La fonte blanche par décarburation est d'autant moins fusible 

 qu'elle contient moins de carbone. Elle a une couleur métallique ; 

 sa cassure est tantôt lamelleuse et tantôt grenue. Lorsque la décar- 

 buralion est très-avancée , la cassure de la fonle est uniquement 

 grenue , irrégulière , parsemée de trous ou petites cavités et d'une 

 couleur d'un blanc mat et plus ou moins gris. Cette espèce de fonte 

 est moins dure que les 2 autres sortes de fonte blanche ; elle est 

 très-cassante. 



La fonle bUnichie par la trempe. 



Lorsqu'on refroidit subitement certaines fontes quand elles sont 

 encore à l'état de fusion ignée , elles se blanchissent et présentent 

 tous les caractères de la fonle blanche lamelleuse. L'effet de la 

 trempe est plus ou moins prononcé selon les dimensions de l'objet 

 coulé et refroidi. 



Plus ces dimensions sont faibles, plus la trempe agit avec énergie 

 pour modifier la texture moléculaire de la fonle. 



Toutes les fontes durcissent par la trempe, mais elles ne peuvent 

 toutes blanchir. En général ce sont les fontes fortes , celles qui con- 

 tiennent du manganèse , qui blanchissent le plus facilement. Les 

 fontes grises de moulage de notre pays , surtout celles au coke , 

 refondues au cubilot sans mélange avec des fontes de 2" fusion , 

 deviennent plus dures par un refroidissement subit mais ne blan- 

 chissent pas en général. Les fontes fortes à canon, au contraiie, 

 blanchissent très-facilement. 



Un moule humide produit l'effet de la trempe à la suiface de 

 l'objet coulé. 



Aussi est-il très-important de sécher complètement les moules des 



1 



